Du CHARBON ET DE SA BASE MÉTALLIQUE. 29% 
Huence de cet acide. Je fis donc rougir la substance 
avec du soufre, pour sulfurer le fer et le rendre ainsi 
dissoluble dans l'acide muriatique; mais la présence du 
soufre ne produisit aucun changement dans les qualités 
physiques dé ce composé et l'acide muriatique qu'on ÿ 
ajouta ensuite, ne l'attaqua pas du tout. Après ces ten< 
tatives que je fis suivre de plusieurs autres, j'entrepris 
de traiter la substance par l'acide nitro-muriatique. Ce 
dissolvant fut efficace : il perdit bien vite-sa couleur, 
qui devint peu-à-peu verdâtre, et au bout de quinze 
jours, vert foncé et opaque en même temps ; exhalant 
cependant encore toujours de l'halogène. La substance 
contenant du fer, qui avoit conservé invariablement ses 
qualités physiques, fut séparée du liquide foncé surrna 
geant; arrosée d'une nouvelle quantité d'eau régale, et 
conservée ainsi pendant quatre semaines. Au bout de 
ce temps la substance n'avoit encore subi aucun chan« 
gement, quoique l'acide nitro-muriatique eût acquis de 
uouveau une couleur verdâtre, mais très-foible. Je ré: 
pétai ce procédé une troisième fois, en aidant l’action 
réciproque par une chaleur douce. Les deux matières : 
en contact n'éprouvérent aucun changement ni l'une ni 
l’autre , et le corps métallique se trouva par conséquent 
dégagé de toute matière soluble dans l'eau régale. Je 
le purifiai entièrement en le lavant avec de l'acide us 
riatique bouillant, et ensuite avec de l'eau bouillante , 
puis je le fis sécher et je le pesai; la substance avoit 
perdu 0,27 de son poids , elle avoit conservé sa cou- 
leur grise noirâtre , brillante et métallique, elle se mon- 
troit toujours sous la forme d'écailles, l’aimant ne l'at- 
tiroit plus , mais elle conduisit bien l'électricité, et 
elle se volatilisa, sans cependant brûler, lorsqu'elle fut 
rougie à blanc dans un creuset ouvert pendant une heure 
et demie. 
Ce dernier phénomène étant très-favorable à l'opinion 
© Se, et arts. Nouv. série. N ol. 2. N°. 4. Aoùüt1816. Y 
